1056 Sitzung der jiliys. -inath. Classp v. 26. Novhr. — Mittheiliing v. 12. Novbr. 



jedem Wegelement proportion<al der nach demselben geschätzten Com 

 ponente des magnetischen 3Ioments an dem betreflenden Ort. 



Für Eisen. Col)alt und Nickel ist aber der inducirte Magnetismus 

 nicht proportional der magnetisirenden Kraft, sondi'rn wäclist, wenigstens 

 beim Eisen, zuerst sclmeller als diese, dann langsamer, um endlicli 

 l»ei einer bestimmten magnetisirenden Ea-aft einen Maximalwert]! zu er- 

 reichen, der bei weiterem Anwachsen der ersteren constant bleibt. 



Es fragt sich, ist die Drehung im Eisen der jeAveiligen Magnetisinnig 

 dessell)en oder der magnetisirenden Kraft proportional? Wie von vorn- 

 herein zu erwarten war, zeigten die Versuche bald, dass die Drehung 

 nicht der magnetish-enden Kraft proportional blieb, sondern mit An- 

 wachsen dieser emen Grenzwerth erreichte, der nicht ül)erschi"itten 

 wurde. Damit verliert die VERDEx'sche Constante für Eisen ihre 

 Bedeutung. Man kann auch nicht melu-, wie ich es in meiner ersten 

 Mittheilung gethan habe, von einer specifischen Drehmig des Eisens 

 sprechen, wenn man imter dieser Bezeiclinung eüi im* aUe magnetisi- 

 i-enden Kräfte constantes Yerhältniss der Drehmig im Eisen zu der- 

 jenigen in einer anderen Substanz, etwa Wasser oder Schwefelkohlen- 

 stoff versteht. 



Das Vorhandensein eines Maximalwerthes der Drehung in einer 

 P>isenschicht giebt aber Veranlassung eine andere Constante einzuführen. 

 Sollte sich durch die Versuche ergeben, dass bei verscliieden dicken 

 Eisensclüchten der Maximalwerth der Drehung proportional ist der 

 dm'chstralilten Schicht, so ist der Quotient aus der 3Iaximaldrehmig 

 und der Dicke der drehenden Schicht, d. h. die Maxinialdi-elumg, 

 welche auf die Längeneinheit erfolgt, jedenfalls als ein das magneto- 

 optisclie A'^erlialten des Eisens charakterisu-ender Werth zu betrachten. 

 Es wird unten angegeben, in wie weit die Versuche bisher berech- 

 tigen , eine Proportion ahtät zwisclien Schichtendicke und Drehung 

 anzunehmen. — Ausserdem schien es mir wichtig zu untersuchen, wie 

 mit wachsender Intensität des Feldes die Drehmig im Eisen bis zum 

 Maximum zunimmt und bei welcher Intensität des Feldes das Maximum 

 erreiclit wird. Ausgedehntere Versuche hab(> ich 1)isher nur mit 

 Eisen anstellen können; Nickel und Cobalt verhalten sich im Allge- 

 meinen wie Eisen; um die Unterschiede im Verlialten der drei Metalle 

 genau festzustellen, bedüi'fte es weiterer Versuchsreihen, da die Ver- 

 suche sich indcss bequem nur mit Sonnenliclit anstellen lassen, müssen 

 dieselben auf den Sommer verschoben werden. 



Ich erlaube mü* daher im Anscliluss an meine erste Mittheüung 

 die bisher erhaltenen Resultate der Akademie nachfolgend vorzulegen. 

 An diese Mittheilung knüpfe ich sodann noch einige Bemerkvuigeu 

 über da.s negative Drelivermr)gen der Lösungen magnetischer Salze. 



n 



